1004 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Lufttrockengewicht 0,561 — 0,805), gut spaltend, elastisch, wenig schrum- 

 pfend und sich werfend, leicht zu bearbeiten, sehr dauerhaft i). Mit 

 merklichem, bleibendem, schwach gewürzhaftem Dufte 2). 



Mikroskopischer Charakter. Frühholzgefässe 0,26 — 0,37 mm 

 weit, meist einzeln und in einfacher Reihe den Jahresring beginnend, ihr 

 radialer Durchmesser dem tangentialen oft gleich, seltener von diesem 

 übertroffen; die übrigen Gefässe theils einzeln, theils zu zwei bis meh- 

 reren in radialen Reihen oder in Gruppen, ihr Durchmesser von 0,10 

 bis auf 0,03 mm (im äussersten Spätholze) herabsinkend. Alle Gefässe 

 mit einfach durchbrochenen Gliedern, auf den Längswänden dicht be- 

 deckt von kleinen runden, einander nicht abflachenden Hoftüpfeln mit 

 meist querspaltfürmigen, oft in längere oder kürzere gemeinsame Quer- 

 oder Schrägfurchen mündenden Poren; gegen Markstrahlen und Strang- 

 parenchym nicht abweichend getüpfelt. In vielen Gefässen dünnwandige 

 Thyllen. Markstrahlen zerstreut, 2 — 4, meist 3 Zellen breit und 0,12 

 bis 0,60, manche auch bis 1,00 mm und darüber hoch, einschichtige 

 fehlend oder selten. Markstrahlzellen ziemlich dünnwandig, 8 — 32 ;jl 

 hoch und 5 — 24 jx breit, einander zuweilen abflachend, ziemlich gleich- 

 fürmig, oft von ziemlich kurzem radialen Durchmesser (0,067 mm). Dick- 

 wandige, gefächerte Fasern, mitunter verzweigt (vgl. Fig. 16c), mit 

 kleinen, schief spaltenfürmigen Tüpfeln, als Grundmasse; regellos gelagert 

 oderj mit ihren bis 32 ix breiten und bis 22 tx weiten Mittelstücken 

 in radialen Reihen, die aber durch eingeschobene Endstücke nächst 

 höher oder tiefer stehender Fasern getrennt und unterbrochen sind. 

 Strangparenchym, mit ziemlich dünnwandigen, bis 32 jx weiten, 

 meist klein getüpfelten Zellen an den Gefässen (hier oft sehr kurzzeitig), 



Kry- 



beschriebenen Ausscheidungen von Kieselsäure sollen nach Thoms in den Gefässen 

 des Kernholzes auch solche von Calciumphosphat (CaHP04) vorkommen und diese 

 den hohen Gehalt (29,6 o/o) der Teakholzasche an Phosphorsäure verursachen (Ber. 

 deutsch, ehem. Gesellsch., 1877, p. 2234 u. Liebig-Kopp, Jahresber. üb. d. Fort- 

 schritte d. Chemie, i879, p. 937). Dieses Vorkommen dürfte aber nach mancher 

 Richtung noch aufzuklären sein. An Kieselsäure enthält die Asche 24,980/o. 



1) Um das Holz gut zu trocknen und das Triften der gefällten Stämme zu er- 

 möglichen, wendet man im westlichen Indien vielfach das »Girdling« -Verfahren an. 

 Man ringelt die Bäume im unteren Stammtheile bis zum Kernholze, worauf sie rasch 

 absterben, und belässt sie so an ihrem Standorte, um sie erst nach zwei Jahren zu 

 fällen (Engler-Prantl, Pflanzenfam., IV, 3a, p. 168). Diese Vornahme soll jedoch 

 das Rissigwerden des Holzes begünstigen und die Elasticität vermindern, ist dalier 

 manchenorts, so z. B. in Malabar, wieder aufgegeben (Sem 1er, 1. c, p. 707). 



2) Dieser wurde in der Einleitung zu obigem Abschnitte (p. 36) als an Gerber- 

 lohe erinnernd bezeichnet, was aber nur vergleichsweise zutrifft, denn Teakholz ent- 

 hält keinen Gerbstoff. 



